5o6 MÉMOIRE SUR I-ES ÉCLATEMENTS DES CANOKS, ETC. 



bouches à feu, dès qu'on a appris à la reconnattre avec les essais mé- 

 caniqxies. Telle serait l'épreuve de la pièce de 8 longue, ou de tout autre 

 calibre pour la reception des fontes à employer au jet des bouches à 

 feu , en substituant ea tout cas aussi à cette épreuve l'épreuve méca- 

 nique des barreaux coupés des jets préalables qu'on pourrait alors faire 

 sur plusieurs cylindres d'essai coulés à peu de frais, assez grands pour 

 è tre comparables aux jets des canons. Sur ces bases on trouve à la fin un 

 projet de règlement des épreuves mécaniques à faire subir à la fonte de 

 fer et de bronze de chaque jet de canon pour ne pas mettre en ouvrage 

 ceux de rebut. 



CHAPITRE Vili. 



Digressì'on sur les métaux à canon, sur les progrès mélalhirgìqncs de leur fahri- 

 calion et sur le choix du metal pr e (ér atte , en ropport à la qualilé de la poudre 

 el aux cluirges du plus grand effel , avec résumé des conclusions auxquelles 

 on est parvenu. 



§ GO. La fonte de fer et le bronze sont encore les métaux géné- 

 valement employés à couler les canons ^ inéme ceux rayés. A l'exemple de 

 l'ai^tillerie de terre francaise celles de plusieurs autres Etats ont fait leurs 

 canons rayés, surtout de campagne, en bronze, moyennant un système 

 de rayure approprié pour ménager le peu de résistance de ce metal à la 

 percussion des gaz de la charge de poudre embrasée; rayure qui leur 

 assure une durée passable lorsqu'on les emploie avec tous les soins 

 nécessaires à leur conservation. Gependant le manque de dureté de ce 

 metal se fit toujours de plus en plus sentir dans ces canons rayés, et 

 à ce propos il est intéressant de rapporter ici le passage suivant 

 Mémoire de M. Schmaelzl, inséré dans \e Journal des armes spéciales , 

 avril et mai 1860, oli l'on dit au § 49 • " L'obstacle principal qui 

 » s'oppose à la tran sfo mia tion totale des canons en bronze, c'est leur 

 » peu de durée. Déjà après l'affaire de Valenza (Italie) on apprit par 

 » des officiers darlillerie francaise, que les canons rayés en bronze 

 » s'échaulfaient après un certain nonibre de coups, et ne pouvaient plus 

 « servir. Le metal perd considérablement par là de sa ténacité, et de 

 » son élasticité, surtout aux arétes saillantes des rayures, au point que 

 » celles-ci se dégradent par le simple frottement des ailettes en zinc 



